350 Aclitzehnter Abschnitt. Fasern. 



Die Baststreifen, welche sich nach vorausgegangener Röstung leicht 

 von den Stämmen loslösen lassen, haben eine Länge von 1 — 1,8 m und 

 eine Breite von 0,5 — 3 cm. Der Bast, durch grosse Festigkeit ausge- 

 zeichnet, wird als solcher etwa so wie Lindenbast benutzt. Durch Zer- 

 reissen lässt sich aus diesem Baste eine feine, 5 — 12 cm lange Faser 

 gewinnen. Durch stärkere Röstung erhält man eine feine Faser von noch 

 grösserer Länge. Die auf die eine oder andere Weise dargestellte Faser 

 giebt ein dem Sunn im Aussehen und in den sonstigen Eigenschaften nahe 

 kommendes Spinnmaterial. 



Die vom untersten Stammtheile herrührenden Bastpartien sind bräun- 



weiche an den Stämmen der Pflanze dem Holzkörper zugewendet ist, hat 

 etwas mehr Glanz und eine lichtere, weisslichere Farbe, als die äussere 

 Partie. Die letztere unterscheidet sich von der inneren Partie durch 

 eine netzartige Structur. Die Maschen des Netzes sind aus zarten Bast- 

 bündeln gebildet, die zwischen sich am unverletzten Stamme die Bast- 

 markstrahlen aufnehmen. Im Baste, wie er nach der Röste erhalten 

 wurde, und in der Faser fehlen die Markstrahlen fast gänzlich, aber die 

 Räume, welche sie ausfüllten, sind wohl erhalten. Die Bastbündel haben 

 eine mittlere Breite von 300 [x. Sie bestehen bloss aus Bastzellen. Bast 

 und Faser sind von scharf zugespitzten Hohlräumen (Markstrahlenräumen) 

 durchsetzt. 



Die lufttrockene Faser führt 1 0,83 Proc. Wasser. In mit Wasser- 

 dampf völlig gesättigtem Räume steigt die absorbirte Wassermenge bei 

 mittlerer Temperatur bis auf 18,19 Proc. Die trockene Faser giebt 0,70 

 bis 0,89 Proc. Asche, welche kry stallähnliche Bildungen einschliesst. 



Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsäure 

 wird die Färbung dunkler. Kupferoxydammoniak bringt eine schwache 

 Bläuung und Aufquellung der Zellwände hervor. Mit schwefelsaurem 

 Anilin behandelt, nimmt die Faser eine intensiv goldgelbe Färbung an, 

 Phloroglucin -j- Salzsäure färbt sie intensiv rothviolett; diese Faser ist 

 also stark verholzt. 



Die Bastzellen, welche die Markstrahlenräume begrenzen, sind wellig 

 contourirt. Die Länge einer Welle entspricht genau der Länge einer 

 Markstrahlenzelle, und beträgt 1 6 — 56, meist 46 [jl. Diese Wellenformen 

 entstehen durch Eindrücke der Markstrahlenzellen in die Zellwand der 

 Bastzelle, welche hierdurch mit seichten Höhlungen versehen erscheint. 

 Diese Höhlen oder Wellen sind an zahlreichen Bastzellen unschwer nach- 

 weisbar (Fig. 85). 



älteren Angaben, dem Sunn an die Seite; nach diesem Autor soll sie gleich der Faser 

 von Thes2)esta Lampas in Indien unter dem Namen Porusch bekannt sein. 



